SEANCE DU 23 FEVRIER 1920. 461 

 Cu = 46,35; Ni = io,35; Zn = 43,16; Titre fictif : Cu = 58 : 



R. A pour 100. p. A. 



it brut de coulee 48,3 3i,o 11,0 128 



at lamine et recuit 56,6 45, o i3,2 137 



at etire (passe de 2 mm ) 71,6 i4,o 5,o 207 



Cu=:4o,46; Ni = ia,86; Zn=46,5 2 ; Tilre fictif : Cu = 5 7 : 



Si Ton veut faciliter le travail sur machines-outils de ces alliages, il faut 

 y ajouter, tout comme dans les laitons ordinaires, un faible pourcentagede 

 plomb : 1 a 3 pour ioo. Les allongements et la resilience diminuent un peu, 

 le plomb gardant sa personnalile dans l'alliage. Cependant les proprietes 

 restent fort interessantes. Voici les proprietes mecaniques d'un alliage ayant 

 pour composition : 



Cu = 45,48; Ni=io,48; Zn = 4o,58; Pb = 3,o6. 



R. A pour 100. p. A. 



A l'etat brut de coulee 37,5 n,5 4t4 [I 7 



La difference entre les proprietes du metal brut de coulee et celles du 

 metal lamine recuit est bien plus accusee que dans les laitons sans plomb. 



L'etude thermique des laitons au nickel prouve de facon tres nelte que 

 les points de transformation de ces alliages sont sensiblement les memes 

 que ceux des laitons ayant pour titre reel les titres fictifs des produits 

 speciaux. 



Le Tableau suivant donne sur ce point quelques precisions : 



^ 4o 6o » ., 45o 35o 



Done, sur un laiton de teneur en cuivre determinee, le nickel produit un 

 relevement de la position des points de transformation tel que ceux-ci 

 °nt sensiblement la meme valeur que ceux des alliages binaires de cuivre et 

 dezinc ayant pour titre fictif le titre reel de l'alliage. 



